ÖFVBRSIGT AF K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAK 1 8 83, N:0 7. 19 



af volyminöst toriurasulfat, hvilka tid efter annan separerades. 

 Då nioderluten icke vidare lemnade något toriurasulfat, fäldes 

 den med oxalsyra, Oxalaten glödgades och så erhållna jordarter 

 behandlades som det ursprungliga materialet. Dervid erhölls en 

 ny mängd nitrat af de starkare baserna, hvilken förenades med 

 den förut erhållna lösningen. De från det mesta cerium och 

 torium befriade nitratlösningarna mättades med kaliumsulfat, då 

 ytterjordar ofullständigt stannade i lösningen och ceritoxider 

 ofullständigt fäldes som svårlösliga kaliumdubbelsulfat. Ytter- 

 jordarne, ungefär 700 gr., förvandlades till nitrat, som på van- 

 ligt sätt sönderdelades genom sraältningsmetoden. Dervid er- 

 hölls ungefär 1,5 gr. oren skandiumoxid^). De mindre starka 

 baserna bland ytterjordarne utgjordes af ytterbin, erbin, mycket 

 litet tuliumoxid och icke obetydligt holmiumoxid. De starkare 

 baserna utgjordes af ytterjord, mycket terbinjord (ett par hundra 

 gram oi'en oxid), ansenliga mängder didym- och samariumoxid. 

 Dessa sistnärada fraktioner fäldes upprepade gånger med ka- 

 liumsulfat, och fällningarne förenades med förut erhållna dylika 

 dubbelsalter, behandlades med kokande kalilut, hvarefter de er- 

 hållna hydraten löstes i utspädd svafvelsyra och lösningen fälldes 

 ånyo med kaliumsulfat, hvarigenom terbin aflägsnades. .Fäll- 

 ningarne förvandlades till nitrat, hvilka partielt dekomponerades 

 genom smältning för afskiljande af de sista mängderna cer och 

 torjord. Lösningen af de så behandlade nitraten innehöllo lan- 

 tan, didym, samarium, terbium, yttrium m. m. De blandades 

 med oren didymoxid, som utdragits ur flere mineral såsom cerit, 

 gadolinit, keilhauit m. fl. och underkastades partiel fällning med 

 utspädd och kall kaustik ammoniak. De sist erhållna fraktio- 

 nerna voro mycket rika på lantan, som afskiljdes delvis enligt 

 MoSÅNDERS metod delvis genom fällning med ammoniak. De 

 först erhållna fraktionerna underkastades upprepade systema- 

 tiska fällningar med utspädd ammoniak för att så mycket som 

 möjligt koncentrera samariumoxiden i de första fällningarne. 

 Samtidigt hopade sig der terbin- och ytterjoi'd, hvarför de måste, 



^) Intet af skancliumoxiden fanns ibland de svårlösliga dubLelsulfaten. 



